Muthmann u. Fraunberger: t'ber Passivität der Metalle. 217 
erhalten wurden. Wie man sieht, wirkt Kalilauge besonders 
energisch aktivierend auf beide Metalle und zwar hauptsächlich 
deshalb, weil Kalilauge die Oberfläche reinigt dadurch, dass die 
Metalle sich zu Molybdaten bezw. Wolframaten in der alkali- 
schen Flüssigkeit auflösen. Die Menge, die in Lösung geht, 
ist allerdings sehr gering und auch an der Oberfläche der 
Metalle ist mit dem Auge eine Veränderung nicht zu bemerken. 
Wir stellen uns die Sache so vor, dass der Sauerstoff, welcher 
die Passivität des Metalles bedingt, zur Säure- bezw. Salzbildung 
zunächst verbraucht wird. 
Tabelle Nr. 5 a. 
Molybdän. 
1. Aktivierung. 
Potential- 
sprung 
vor dem 
V ersuch 
Behandelt mit 
Zeit 
Potential- 
sprung 
nach dem 
Versuch 
Volt 
— 0,41 
Konz. Kalilauge 
4 Stund. 
Volt 
+ 0,44 
— 0,67 
Kathode in Salmiaklösung 
5 Min. 
+ 0,35 
— 0.57 
Ammoniaklösung 
24 Stund. 
+ 0,03 
— 0,83 
Kathode in stark gekühlter Kalilauge 
2 Min. 
+ 0.46 
— 0,61 
Alkalischer Formaldehydlösung 
5 Min. 
— 0,03 
— 
Abgeschmirgelt 
— 
+ 0,03 
Tabelle Nr. 5 b. 
Molybdän. 
2. Passivierung. 
Potential- 
sprung 
vor dem 
Versuch 
Behandelt mit 
Zeit 
Potential- 
sprung 
nach dem 
Versuch 
Volt 
— 0,06 
Salpetersäure 40% 
2 Min. 
Volt 
-0,66 
— 0,32 
Anode in Cyankalium 
5 „ 
— 0,74 
— 0,44 
„ „ Rhodankali 
5 , 
— 0,73 
+ 0,44 
Konzentrierter Chromsäure 
14 Stund. 
- 0,94 
— 0,03 
Rhodanwasserstoffsäure 
2 , 
— 0,53 
— 0,22 
Salzsäure 20% 
14 . 
-0,57 
— 0.30 
Schwefelsäure 16% 
14 , 
— 0,54 
+ 0,20 
Ammonpersulfatlösung 
2 l /2„ 
— 0,73 
— 0,01 
Eisenchloridlösung 16 °/o 
30 Min. 
- 0,76 
